system: [SYSTEM]

user: 2. 固载型离子液体材料的制备方法 2.1. 离子液体固载于硅胶的制备方法 硅胶是一种价廉易得的应用广泛的固体固定化材料，具有良好的热稳定性、化学稳定性和机械强度及可控的孔结构和比表面积，且其表面含有丰富的硅羟基，适于进行表面化学键合或改性 [ 12 ] 。将离子液体固载于硅胶上可大大减少离子液体在使用过程中的流失，后处理简单，并能重复使用 [ 13 ] 。 2.1.1. 浸渍法 浸渍法是在固体载体上滴加离子液体到完全润湿载体，或在离子液体中完全浸泡载体；浸渍完成后，再将未被吸附在固体载体上的离子液体用索氏提取器洗涤；最后烘干制备的固载化的离子液体 [ 14 ] ，此制备方法中离子液体并未与载体发生化学反应而仅仅是通过物理吸附机理在载体表面形成多重的离子液体层。张雪红等 [ 14 ] 浸渍法制备离子液体固载硅胶过程见图2。 Valkenberg等采用浸渍法在多孔硅胶中加入离子液体，载体的Si-OH和AlCl 3 型咪唑离子液体之间形成结合牢固的共价键，没有形成M-OH键的载体与离子液体之间只是物理吸附 [ 7 ] [ 14 ] 。魏作君等 [ 15 ] 采用浸渍法将离子液体[(n-Bu-SO 3 H) mim] [HSO 4 ]固载在硅胶上，结果表明浸渍法制备的固载化离子液体催化剂不稳定，重复使用性不高。离子液体固载量和载体比表面积以及M-OH相关 [ 16 ] ，与硅材料的不同亦相关。杨刚胜等 [ 17 ] 采用浸渍蒸发法即离子液体与硅胶混合物恒温振荡后真空旋转蒸发将四甲基铵甘氨酸([N1111] [Gly])和四甲基铵赖氨酸([N1111] [Lys])两种离子液体分别负载到硅胶(SG)表面，复合吸附剂保持了离子液体高吸收量、硅胶大比表面积的优点，规避了离子液体高黏度的缺点，同时显示出良好的再生性能和稳定性。王志兵等 [ 18 ] [ 19 ] 将硅胶干燥后，浸入到含有离子液体的甲醇溶液中，在室温下搅拌12 h后，150℃左右干燥至恒重制备硅胶固载离子液体。并将其作为高效液相色谱的基质固定相，应用于测定蜂房中的五种酚酸和黄酮类化合物。发现所采用的方法具有简单快速、提取效率高、样品使用量少等优点。 2.1.2. 键合法 键合法克服了浸渍法的一些缺点，即在载体表面接枝离子液体的阳离子，第二步再用离子交换制备阴离子不同的固载离子液体 [ 20 ] ，此方法制备的固载离子液体具有结构稳定，不易被破坏，酸碱度稳定等优势，Brunel等 [ 20 ] 键合法制备离子液体固载硅胶过程见图3。 Alkenberg等 [ 21 ] 合成了阳离子支链上带三乙氧基硅丙基的AlCl 3 型咪唑离子液体，与芳烃发生烷基 图2. 离子液体浸渍法固载硅胶反应式 [ 14 ] 图3. 离子液体键合法固载硅胶反应式 [ 20 ] 化反应，固载后的离子液体选择性和活性良好。张继申等 [ 22 ] 用键合接枝法制得硅胶固载化Brønsted酸离子液体[(TESP) mim] HSO 4 ，将其用于催化合成乙酸正丁酯。结果表明，离子液体[(TESP) mim] HSO 4 的负载量为1.503 mmol/g时，催化剂热稳定性好、循环使用性高，催化剂循环使用6次后，酯化率可达74.7%。邓友全等 [ 23 ] 以金属催化剂、离子液体和正硅酸乙酯的溶胶为原料制备获得高效固载型离子液体催化剂。Mizuno等 [ 24 ] 将过氧钨酸盐固定在离子液体修饰二氧化硅作为过氧化氢环氧化反应的催化剂，克服了其他均相催化剂产品分离和催化剂再利用的困难。Qiao等 [ 25 ] 将酸性离子液体1-allylimidazolium通过共价键固定在3-巯基丙基三甲氧基改性硅烷上。由此形成的离子液体改性硅胶作为固体催化剂，用于醇与乙酸的酯化和芳香族化合物的硝化反应。孙琳等 [ 26 ] 以环氧基硅烷化硅胶和N-甲基咪唑为原料，通过化学键合作用合成了硅胶固定化1-甲基咪唑硫酸氢盐离子液体，产率高达77.2%。硅胶固定化1-甲基咪唑硫酸氢盐离子液体具有原料低廉易得，制备过程简便，易于回收利用等特点。刘春萍等 [ 27 ] 采用N-甲基咪唑和浓硫酸在乙醇中反应制备得到酸性离子液体，然后将其与环氧基硅烷化硅胶反应最终得到了硅胶固定化离子液体，且产率为70%。将制备得到的酸性离子液体应用于醚化反应，取得了较好的催化效果。Tian等 [ 28 ] 以三甲(乙)氧基硅烷基侧链的离子液体和活化硅胶为原料，通过共价缩合反应制备得到离子液体键合硅胶，并用于从丹参中固相萃取三种丹参酮化合物。Fang等 [ 29 ] 以3-氯丙基三乙氧基硅烷与N-甲基咪唑为原料并与KPF 6 通过阴离子交换制备得到了离子液体，然后与活化硅胶反应得到了离子液体键合硅胶吸附剂，该吸附剂能够选择性萃取水样和土壤样品中的多种磺酰脲类除草剂。张强等 [ 30 ] 将双酸性离子液体3-磺丁基-1-(3-丙基三乙氧基硅烷)咪唑硫酸氢盐通过共价键连在硅胶上并用于“一锅法”合成烷基氨基萘酚衍生物的催化。有催化活性强，反应时间短，收率高，易于检测，反应条件温和，可重复利用的优点。在6次反复使用后仍有较好的催化效果。甄彬等 [ 31 ] 首先制备出酸性离子液体[BsAIm] [HSO 4 ]；其次，通过硅胶与3-巯丙基三甲氧基硅烷(MPTMs)反应制备巯基改性硅胶；最后，通过[BsAIm] [HSO 4 ]中双键与MPS-SiO 2 中巯基之间的自由基反应制备硅胶负载离子液体催化剂。以此法制备了5种离子液体键合密度不同的硅胶负载B酸离子液体催化剂。李原等 [ 32 ] 采用化学键联的方式将磷钨酸离子液体([BsAIm] 3 [PW 12 O 40 ])负载于硅胶表面，利用自由基聚合反应制备得到了稳定性较好、且易回收的硅胶负载磷钨酸离子液体固体酸催化剂。Bi等 [ 33 ] 以氯丙基硅胶与四种咪唑反应制备得到键合硅胶，进一步采用阴离子交换法制备得到离子液体键合硅胶吸附剂，并将其用于分离和富集苦参中的氧化苦参碱。李娟 [ 34 ] 用咪唑、1-甲基咪唑、2-甲基咪唑、4-甲基咪唑和1，2-二甲基咪唑与偶联剂3-氯丙基三乙氧基硅烷通过化学键合法制备了五种固定化咪唑类离子液体吸附剂，用于环境水样中铬(VI)，和酚类化合物的吸附。Bagherzadeh等 [ 35 ] 将两种含钼(VI)室温液体盐[Bmim] 2 [MoO 2 (NCS) 4 ]和[Dmim] 2 [MoO 2 (NCS) 4 ]分别固定在离子液体改性的二氧化硅上，该种材料具有显著的催化活性将亚砜还原为硫膦(PPh3)。负载的离子液体固定相的钼液盐可重复使用至少三个催化循环，没有显着的活性损失。Ochedzan-Siodłak等 [ 36 ] 制备得到了离子液体改性二氧化硅(负载离子液体的UID-SIL路线)，并且首次用于乙烯聚合的茂金属催化剂和茂金属催化剂负载。Sheikhian [ 37 ] 对新合成的[C 8 mim] [PF 6 ]改性硅胶吸附剂吸附典型的阴离子(刚果红(RC))和阳离子(亚甲基蓝(MB))进行了研究。结果表明，这些染料在吸附剂上的吸附行为存在明显差异。在酸性pH条件下RC分子定量吸附，而关于MB，碱性pH值比酸性的更有效。徐海梅等 [ 38 ] 合成固载硅胶功能化离子液体(3-sulfobutyl-1-(3-propyltriethoxysilane)咪唑硫酸氢盐)并将其作为对于呋喃衍生物的脱水温和有效地多相催化剂。用乙醇作为溶剂，通过共价键合成一系列功能性离子液体负载二氧化硅纳米粒子与不同酸度(ILs/SiO 2 )。聂丽蓉等 [ 39 ] 合成了N-甲基咪唑六氟磷酸盐改性二氧化硅并对它们的物理化学特性加以表征，用于吸附和分离丹参中的水溶性酚酸。胡凯等 [ 40 ] 以一种新型杯芳烃离子液体官能化的二氧化硅材料，合成一种新的杯芳烃单体及其接枝丙基改性硅胶。这种新材料可以作为一个新的混合固定相的液相色谱法，通过改变实验条件，它具有非常灵活的保留和选择性。Ashif等 [ 41 ] 合成了离子液体[Cmmim+] [Tƒ2N-] ILs并负载于二氧化硅，以甲酸和三乙胺作为氢源，催化环己酮的胺基化还原反应，此法反应条件温和，绿色环保。钱国锋等 [ 42 ] 首次通过托品型手性离子液体与脯氨酸阴离子化学改性方法固定在硅胶上，对其进行元素、红外光谱、热重分析等表征。并首次将其应用于吸附金属离子(如Cu 2+ ，Fe 3+ ，Mn 2+ ，Ni 2+ )以及对于外消旋氨基酸的吸附分离，都取得了良好的效果。李锦等 [ 43 ] 以1-烯丙基-1H-咪唑，1，3-丙基磺酸内酯为原料在H 2 SO 4 条件下合成并固载在硅胶上，制成酸性条件离子液体的催化剂。用作从废烹调油中一步法制备生物柴油的催化。催化条件温和，产物收率高，催化剂重复使用5次后收率可达70.02%。 2.1.3. 溶胶–凝胶法 溶胶–凝胶法是按一定比例将硅源、模板剂以及离子液体混合，得到嫁接离子液体的改性硅胶。梁丽亚等 [ 44 ] 制备过程见图4。研究分析，载体由有机物修饰，含大量硅烷醇基团；第二步反应加入AlCl 3 ，也可制得氯铝酸盐离子液体。 魏俊发等 [ 45 ] 将双咪唑嗡盐离子液体单硅烷基化，并通过溶胶–凝胶法将此离子液体接枝在硅胶上，其对于付克烷基化反应有较高的转化率与选择性。邓友全等 [ 23 ] 提出另外一种溶胶–凝胶法，在硅胶颗粒的孔内简单包埋离子液体，本质不涉及硅载体与离子液体的化学接枝。通过溶胶–凝胶法制备高分散离子液体的新概念，即通过物理限制或将它们包入硅胶基质。在制备过程中，正硅酸乙酯水解，产生有孔径的空穴，将有机金属以及离子液体催化剂包埋和限制到空穴中，进入空腔的反应物被离子液体催化成产物再流出。邓友全等 [ 46 ] [ 47 ] 以硅胶为载体，用此种溶胶–凝胶法制得硅胶固载离子液体Rh-DmimBF 4 催化剂，并用于催化胺类化合物，氧化羰化制备二取代脲的反应，结果表明，该催化剂对制备二取代脲 图4. 离子液体溶胶–凝胶法固载硅胶反应式 [ 44 ] 反应的催化活性高，产物容易分离，催化剂容易回收，循环使用性能好。Mehnert [ 48 ] 等用浸渍法将[Bmim] [PF 6 ]离子液体固载在硅胶粉末上，并应用于催化加氢反应中，其催化活性及循环使用效果良好。蔡源等 [ 49 ] 采用溶胶一凝胶法制备出硅胶固载咪唑对甲苯磺酸盐离子液体催化剂([Hmim] TsO/silica gel)，与单纯离子液体[Hmim] TsO催化效果相比，离子液体用量减少72.0%，酯化率达到94.0%。张丽珍等 [ 50 ] 用此种溶胶–凝胶法制得一系列硅胶固载化离子液体催化剂。该反应条件比较温和、反应时间较短、收率较高、没有副反应。阴离子有质子比阴离子没有质子的离子液体酸性强，催化活性高。Abdolmohammad-Zadeh等 [ 51 ] 第一次用酸催化条件下与溶胶–凝胶法结合合成1-己基吡啶全氟丁二烯磷酸盐并将其固载于二氧化硅上，可用于铁在水样中的分离和定量分析，具有操作简便、可重复性好、吸附能力强、成本低等优点。杨洁 [ 52 ] 以硅胶和离子液体[Simim + ] [Cl − ]为原料，通过阴离子取代反应与化学键合法合成了离子液体负载化硅胶SG-[bmim] BF 4 和SG-[bmim] PF 6 ，并与溶胶凝胶法合成离子液体负载化硅胶进行了对比。Arellano等 [ 53 ] 首次使用交联的聚合物海藻酸钙(CaAlg)珠为模板制备二氧化硅珠，再用溶胶–凝胶法将1-乙基-3-甲基咪唑三[双(三氟甲磺酰)亚胺]锌酸盐(EZT 3 )负载于二氧化硅珠上。该新型结构材料用于吸附CO 2 ，其动态吸收能力高达8.7%(质量百分比)。 2.2. 离子液体固载于功能化炭材料的制备方法 2.2.1. 离子液体固载于活性炭的制备方法 活性炭是以生物质、煤和石油等物质为原料，经炭化、活化而得的一种多孔炭材料，它具有价格低廉，能耐酸碱，性质稳定，具有发达的孔隙结构，巨大的比表面积，优良的吸附性能等一系列优点。活性炭的化学性质十分稳定，能经受高温和高压作用，耐碱酸范围大，一般不溶于溶剂，使其非常适合作为催化剂和催化剂载体使用。活性炭中包含碳、氧、氢、氮、磷、硫等元素，这些元素一部分来自于生产原料，一部分来自于活化过程。活性炭的表面化学性质对活性炭的导电性、氧化还原性及亲水性、疏水性、抗腐蚀性、酸碱性等有重要影响 [ 54 ] [ 55 ] 。活性炭表面的活性基团主要有含氧活性基团和含氮活性基团 [ 56 ] ，现在已经确定的活性炭表面含氧活性基团如图5所示 [ 57 ] 。 图5. 活性炭表面含氧官能团 [ 57 ] ；(a) 羧基；(b) 酸酐基；(c) 内酯基；(d) 内酯基，羟基；(e) 羟基；(f) 羰基；(g) 氢化菲醌基；(h) 醚基 活性炭的酸碱性及氧化性与表面含氧活性基团有关，同时也是键合离子液体数量的关键因素。活性基团的存在使疏水性的活性炭表面形成局部亲水性区域，而活性炭的亲、疏水性对负载型催化剂的制备有重要影响。活性基团(a)~(e)表现出不同的酸性，酸性表面基团具有阳离子交换特性，氧含量低的表面基团表现出碱性特征和阴离子交换特性。 与咪唑类离子液体键合的官能团可以是羧基、酚羟基。但是酚羟基的活性不如脂肪类的羟基。活性炭表面还存在一定量的含氮官能团，活性炭的制备方法决定这些含氮官能团，如图6，氮原子可以引入 [ 58 ] 。 键合法将离子液体固载于功能化活性炭，制备催化剂的步骤如图7所示 [ 59 ] 。第一步，活性炭载体首先用硝酸进行氧化处理，在其表面形成大量的羧基活性基团，这是活性炭载体功能化的关键步骤，然后用亚硫酰氯把活性炭载体表面的羧基转换成酰氯基。第二步，用N-甲基咪唑与2-胺乙基氢溴酸反应合成溴化1 (-2-胺乙基氢溴酸) 3-甲基咪唑鎓盐离子液体。第三步，由功能化的活性炭载体表面的酰氯基与溴化1 (-2-胺乙基氢溴酸) 3-甲基咪唑鎓盐离子液体的氨基发生键合，并进一步进行碱性阴离子交换制成功能化活性炭固载离子液体催化剂。 崔露丹等 [ 59 ] 将浸渍法分为浸渍过滤法和浸渍蒸发法，是通过离子液体的醇溶液室温静置吸附后，过 图6. 活性炭表面含氮官能团 [ 58 ] ；(a) 内酰胺基；(b) 吡咯基；(c) 酰亚胺基；(d) 酰胺基；(e) 吡啶基 图7. 功能化活性炭固载离子液体催化剂的制备 [ 59 ] 滤或旋转蒸发除去醇溶剂，得到离子液体固载活性炭样品。 董晓晨等人 [ 60 ] 通过嫁接法实现离子液体固载活性炭，反应方程式如下图8所示。 2.2.2. 离子液体固载于碳纳米管的制备方法 彭长宏等人 [ 61 ] 采用等体积浸渍法将一定量的碳纳米管与一定量的二氯甲烷溶液混合，室温振荡后真空干燥制备出4种离子液体固载型碳纳米管的吸附材料。刘明明等人 [ 62 ] 通过溶胶–凝胶法制备一种离子液体固载碳纳米管的pH敏感的血清蛋白分子印迹材料。 2.2.3. 离子液体固载于碳量子点的制备方法 Wang等 [ 63 ] 以柠檬酸为碳源，离子液体作为封端剂，将[APMIm] [Br]与一水合柠檬酸在水溶液中混合，用一锅法热解获得离子液体固载化碳量子点。 Xie等 [ 64 ] 用柠檬酸和1-氨丙基-3-甲基咪唑经过一步水热处理制成了离子液体功能化碳量子点，这是一个开关方便的可以高度灵敏和选择性探测铁离子的荧光探针。(如图9所示)并通过氧化还原机理将碳量子点被Fe 3+ 淬火之后，使其可以对维生素C进行检测。 图8. 活性炭嫁接法固载离子液体的过程 [ 60 ] 图9. 水热法将离子液体固载于碳量子点的制备 [ 64 ] 2.3. 离子液体固载于分子筛的制备方法 分子筛是一类基于无机前体与有机表面活性剂之间的相互作用、自组装形成的、具有长程有序孔道、孔径处于纳米级(2~50 nm)的材料 [ 65 ] 。分子筛具有比表面积和孔体积大、孔径均一且可调、表面易功能化等特点。将离子液体固载到分子筛上，能充分结合两种功能材料的优势，不但能增加离子液体的负载量，而且强化了传质和传热效果，从而使材料表现出更为优异的性能。 2.3.1. 直接浸渍法 直接浸渍法是一种相对简便的固载离子液体的方法，将离子液体滴加到固体载体上至其完全润湿，或将载体浸入到过量的离子液体中，浸渍后除去多余的离子液体，最后对固载离子液体进行干燥。直接浸渍法通过物理吸附将离子液体固载到载体上，固载量较高，但固载过程中载体结构容易受到破坏，且离子液体容易流失，重复利用性能较差。 Gu等 [ 66 ] 将离子液体1-辛基-3-甲基咪唑双三氟甲基磺酰亚胺([OMIm] NTƒ2)浸渍到磺酸基改性的SBA-15分子筛上，制备出固载离子液体催化剂[OMIm] NTƒ2/SBA-15，该催化剂在苯乙烯与甲醛的Prins环化反应中表现出良好的活性，目标产物的收率达95%。Karimi等 [ 67 ] 将离子液体1-辛基-3-甲基咪唑硫酸氢盐([OMIm] HSO 4 )浸渍到功能化的SBA-15分子筛上，制备出固载离子液体催化剂[OMIm] HSO 4 /SBA-15，该催化剂具有强Brönsted酸性，产物收率均大于87%。 2.3.2. 键合法 键合法是将离子液体通过共价键固载到载体上。固载过程是将离子液体功能化，使其结构中含有活性官能团，离子液体的活泼基团与载体表面的活泼基团发生缩合反应，将离子液体嫁接到载体上，如图10所示 [ 68 ] 。 Cheng等 [ 69 ] 通过键合法将1，2，4-三唑基离子液体(TRIL)固载到SBA-15分子筛上，制得固载离子液体催化剂TRIL/SBA-15，用于催化CO 2 与环氧化物合成碳酸酯的反应，目标产物收率和选择性均可达99%，催化剂重复使用6次活性无明显下降。Liu等 [ 70 ] 通过键合法将1-丙基-3-甲基咪唑氯盐离子液体([PMIm] Cl)固载到SBA-15分子筛上，制得固载离子液体催化剂，该催化剂在乙醛与丙二腈的Knoevenagel缩合反应中表现出良好的活性，产物收率为93.5%，重复使用10次后收率仍可达86.1%。键合法使离子液体与载体之间结合得更牢固，离子液体不易脱落，制得的固载离子液体性质更稳定，重复利用性能较好。吴悦彤等 [ 71 ] 分别用嫁接法和水解—缩合法将离子液体[APMIm] BF 4 分散到SBA-15中合成固载化离子液体AP-IL-SBA-15和AP-IL(x)-SBA-15，研究表明，利用利用此法合成步骤更为简便，原材料用量更少，离子液体在介孔材料中分布更均匀，且离子液体在SBA-15上的负载量更高，得到更规整有序的介孔材料。同时，水解–缩合法合成的固载化离子液体对Knoevenagel反应和Henry反应有着较好的催化活性和良好的循环使用性能，拓展了此类催化剂在缩合反应中应用。 2.3.3. 溶胶–凝胶法 溶胶–凝胶法是将离子液体、硅源和模板剂混合，在一定条件下进行水解、缩合等化学反应，离子液体与硅基载体间形成化学键，最终得到固载离子液体，如图11所示。 Parivin等 [ 72 ] 采用溶胶–凝胶法将1-(3-三乙氧硅基)丙基-3-甲基咪唑氯盐([TESPMIm] Cl)固载到 图10. 键合法将离子液体固载于分子筛 [ 68 ] SBA-15分子筛上，得到固载离子液体催化剂[TESPMIm] Cl/SBA-15。该催化剂在不同的芳香醛、芳杂醛与氰乙酸乙酯的Knoevenagel缩合反应中均表现出较高的活性。 2.4. 离子液体固载于聚合物的制备方法 聚合物是指具有很大分子量(10~10 6 )的，分子间为许多相同的、简单的结构单元经由共价键重复连接而成的化合物 [ 73 ] 。将离子液体固载于聚合物上可获得良好的物化稳定性(如机械强度及热力学、化学稳定性)，而且还有低毒，低污染，低回收损耗，易储存，易分离，易实现大规模工业化应用等优点。将离子液体因其所构成的阴阳离子差异较大而具有良好的溶解性、热稳定性和可设计性等优点，与聚合物固有特点相结合，在空间构型多样、可设计性强、易于合成等优势更加突出。 聚合物固载离子液体按载体主链结构不同，可将其分成以下四类 [ 74 ] ：1) 碳链型聚合物固载离子液体。主链完全由碳原子组成，常用的载体有聚苯乙烯，聚偏四氟乙烯。2) 杂链型聚合物固载离子液体。主链中除碳原子外，还有氧、氮、硫等杂原子，这类载体有聚酯、聚醚等。3) 有机元素型聚合物固载离子液体。主链由硅、硼和氧、氮等原子组成，但侧链大多为有机基团，常用载体为有机硅橡胶(聚硅氧烷)。4) 无机盐高分子固载离子液体。常见无机聚合物载体有分子筛、硅藻土等。 Sugimura等人 [ 75 ] 以AIBN为引发剂将1-乙烯咪唑基Brönsted酸性离子液体与苯乙烯共聚制得聚合物固载离子液体。Lou等人 [ 76 ] 采用傅克反应催化合成了一系列结构新颖的大孔吸附树脂(MARs)，通过对黄酮类化合物的吸附解吸动力学数据分析，发现其表观吸附量不符合经典吸附模型，因为它没有考虑多维吸附区域和吸附率。因此，基于吸附是一个无限动态平衡的过程，作者提出一个新的理论模型“多维吸附区域”理论。这一理论产生更好地符合实验数据，提供了一个定量解释多维吸附区域的吸附与解吸率的理论基础。Wu等人 [ 77 ] 将氯甲基化聚苯乙烯微球与不同量的咪唑进行加热碱处理，合成了一系列咪唑改性超高交联聚苯乙烯树脂(反应如图12)。对其结构进行了表征，获得不同的比表面积和极性，用于EGCG的吸附。 Wu等人 [ 78 ] 还对离子液体与改性大孔吸附树脂载体之间的多元交互影响因素进行了详细的探究。吸附机理分析表明特殊的表面区域，分子筛效应和多重吸附相互作用是吸附的驱动力，这些因素在吸附过程中协同作用。 2.5. 离子液体固载于磁性材料的制备方法 磁性离子液体(Magnetic Ionic Liquids， MILs)是由含有磁性中心的有机阳离子和无机或有机阴离子组 图11. 离子液体通过溶胶–凝胶法固载于分子筛 [ 68 ] 图12. 离子液体固载于改性大孔树脂的反应 [ 77 ] 成的一种具有磁性的功能化离子液体，即具有单电子有机自由基结构或金属离子配合物结构。因单电子磁性中心的存在，使磁性离子液体在外界磁场作用下能够产生一定的磁化强度，且能对磁铁及对外界磁场产生宏观响应 [ 79 ] 。磁性材料因为具有易于在外界磁场作用下快速分离的优势而备受研究者的青睐，磁性材料负载离子液体催化剂亦得到了广泛关注。采用磁性材料为载体，在负载离子液体的同时，还能利用其磁分离特性实现催化剂的回收，有望有效解决催化剂分离困难以及常规固体催化剂存在扩散阻力大的问题。 张亚平等 [ 80 ] 采用微乳液–溶胶凝胶–溶剂热方法制备磁性硅胶SiO 2 /CoFe 2 O 4 (SCF)。通过碱处理磁性硅胶制备CoFe 2 O 4 纳米粒子(CF)。再将SCF和CF经表面官能化后获得巯基功能化磁性材料；随后将烯丙基基团化离子液体与磁性材料表面的巯基进行反应，得到键联型磁性材料负载离子液体；然后通过离子交换得到磁性材料负载碱性离子液体催化剂。具体过程如图13所示。 以乙烯基功能化磁性纳米粒子为载体，[VRIm] Y离子液体为聚合单体，采用接枝聚合法制备磁性功能化离子液体聚合物催化剂(MSPILCs)，具体过程如图14所示。研究[VRIm] Y的聚合度、侧链烷基对MSPILs结构的影响规律；研究MSPILs的结构与催化性能之间的构效关系。 Sobhani等 [ 81 ] 将γ-Fe 2 O 3 负载离子液体用于三组分一锅法合成2-氨基-3，5-二氰基-6-巯基吡啶过程。Zhang等 [ 82 ] [ 83 ] 以包覆γ-Fe 2 O 3 的羟基磷灰石为载体负载离子液体并将其用于催化Knoevenagel缩合反应过程。磁性硅胶兼有硅胶的比表面积和孔体积大、磁性材料易于磁分离的优势，因此磁性硅胶负载离子液体催化剂已成为新的研究热点。张亚平等 [ 84 ] 以被巯丙基硅氧烷改性后的磁性介孔硅胶和烯丙基官能化离子液体为原料，通过加成反应得到了磁性介孔硅胶负载碱性离子液体催化剂，并对它们的结构与磁性加以表征，并评价了其在酯交换反应中的催化活性，发现离子液体侧链烷基碳个数与离子液体负载量、 图13. 磁性材料负载离子液体的制备过程示意图 [ 80 ] 图14. 磁性功能化离子液体聚合物的制备过程示意图 [ 80 ] 比表面积以及孔体积成反比，且当离子液体侧链烷基为辛基、十二烷基或十六烷基时，得到的目标化合物产率高于95%，并且重复利用性好。李磊磊 [ 85 ] 利用羟基功能化的离子液体对磁性壳聚糖–氧化石墨烯进行改性，制备羟基功能化离子液体改性磁性壳聚糖–氧化石墨烯复合材料，并对其进行表征，探究表面性质。王凯等 [ 86 ] 采用溶胶–凝胶法，以离子液体1-丁基-3-甲基咪唑四氟化硼([C 4 mim] BF 4 )作为辅助剂，在较低焙烧温度下制备了具有介孔结构、大比表而积的锐钦矿相可磁分离TiO 2 复合光催化材料。所制备的磁性复合光催化材料磁饱和强度为2.19 × 10 2 T，可通过外加磁场实现回收和再利用。 2.6. 液体固载于金属氧化物的制备方法 李锐 [ 87 ] 通过离子液体辅助合成的方法制备了氧化锌(ZnO)、氧化锡(SnO 2 )和氧化铜(CuO)纳米材料，分别用X射线衍射仪、扫描电镜、透射电镜、气敏元件测试系统、电化学工作站等对材料进行表征、分析和测试。讨论了影响金属氧化物纳米结构的因素，阐明了在离子液体参与下金属氧化物的独特生长机制。用所得纳米颗粒制成气敏元件，对灵敏度、响应恢复时间等性能进行了测试，并探索了其气敏工作机理。 Wu等 [ 88 ] 通过自由基聚合的方法合成了咪唑硫酸氢盐的聚乙烯离子液体催化剂。以金属氧化物Fe 3 O 4 为模板将离子液体聚合，加入ALBN发泡最后洗去Fe 3 O 4 ，剩余聚离子液体PIL，实现离子液体的固载。将其用于生产催化生物柴油，具有产量高(92.6%)和可重复利用的优点。 2.7. 离子液体固载于壳聚糖的制备方法 张聪璐 [ 89 ] 利用[Gly] Cl离子液体水洛液为反应介质，将CS与2，3-环氧丙基三甲基氯化铵(EPTAC)进行季铵化反应，得到壳聚糖季铵盐(CS/EPTAC)。研究表明，离子液体浓度是影响取代度的重要因素。以离子液体为溶剂，不仅可以进行均相反应，而且在很大程度上可降低反应温度，缩短反应时间，减少反应物配比。